( '07I ) 



» Fitrification. — Pour compléter mon cadre d'essais, il me restait à fixer 

 l)ar la vitrification les dessins cristallins. A cet effet, j'ai ajouté aux disso- 

 lutions salines mêlées d'un peu de gomme des oxydes métalliques vitri- 

 fiabies, en employant de préférence des dissolutions de sels susceptibles 

 de se vitrifier eux-mêmes au contact du verre. J'ai produit des dessins 

 cristallins sur verre avec une dissolution de sulfate de zinc épaissie par du 

 chromate de plomb; j'ai soumis le tout à la chaleur d'un moufle qui sert 

 à la peinture sur verre par vitrification, et j'ai obtenu le dessin cristallin 

 marqué en relief avec une luiance verdâtre donnée par l'oxyde de chrome. 

 Les détails les plus minutieux du dessin primitif se sont trouvés reproduits 

 avec une admirable perfection. 



» Ce résultat acquis, j'ai varié mes expériences; j'ai formé mes dessins 

 au moyen de dissolutions de nitrate de potasse et de nitrate de plomb 

 épaissies par la gomme et contenant eu suspension des émaux pulvérisés 

 colorés par des oxydes d'étain, de cuivre, de cobalt, de manganèse, etc., 

 et j'ai obtenu, de même que dans l'essai précédent, les résultats les plus 

 satisfaisants. Ma méthode de reproduction admet l'emploi de tous les 

 émaux, pourvu qu'ils soient très-finement pulvérisés. Pour les dessins 

 cristallins où l'on fait intervenir la gomme, il est utile d'ajouter un peu 

 de nitrate de potasse ou de nitrate de plond), afin de détruire toute ma- 

 tière charbonneuse. ludépendanunent des oxydes colorants insolubles ou 

 engagés dans des émaux, on peut faire entrer dans les cristallisations le 

 cobalt, le cuivre, le fer, l'argent, l'antimoine, et ce à l'état de sel soluble 

 que l'on mêle au sel cristal lisable en quantité plus ou moins grande selon 

 l'intensité de couleur que l'on désire obtenir. 



» Non-seulement le verre, mais aussi la porcelaine, la faïence, le fer lui- 

 même couvert d'un vernis vitreux, peuvent recevoir par vitrification les 

 dessins cristalHus; il suffit de graduer la fusibilité des vitrifications à super- 

 poser. C'est là une précaution à laquelle tous les décorateurs sur verre ou 

 sur porcelaine sont parfaitement habitués. 



» La décoration nouvelle trouvera d'ailleurs dans le borax, dans le sal- 

 pêtre, dans les verres très-fusibles, des ressources suffisantes pour résoudre 

 les problèmes qui peuvent se présenter dans la pratique. 



» Quoique je n'aie pu encore que jeter les bases de l'industrie à fonder, 

 je puis cependant déjà placer sous les yeux de l'Académie quelques résul- 

 tats qui lui permettront d'ai)précier le degré de perfection dont ce genre 

 de décor est susceptible 



